Newsgroup: it.hobby.armi.moderato
Titolo: Lega per fusione palle

Buona sera,
Vorrei cimentarmi con la fusione casalinga di palle per le mie armi,
pratica del quale sono completamente principiante ed ignorante.
Ho scovato nella mia zona una ditta che commercializza pani di lega
piombo-antimonio con percentuali di antimonio variabili dallo 0,5 al 9
%.
Mi chiedevo se leghe del genere possono essere adatte alla fusione
domestica dei proiettili (visto che normalmente mi sembra si usino
leghe piombo-stagno o piombo-stagno-antimonio) .
Cordiali saluti, Tommaso.

 ha scritto:

La classica lega Lyman è la ternaria 90 - 5 - 5. 90 piombo 5 Stagno e 5 
Antimonio.
Lo stagno alleggerisce un poco il peso, abbassa il punto di fusione 
della lega e ne aumenta la scorrevolezza nell'operazione di fusione 
delle palle. Puoi sempre aggiungerlo.
Più che altro dovresti vedere di che dimensioni sono questi pani. Se 
sono piuttosto grandi diventa difficile procurarsi un crogiuolo di 
adeguate dimensioni.
Valuta bene i costi di tutta l'attrezzatura e del materiale da fusione. 
Oggi, contrariamente ad anni fa, si trovano in commercio buone palle in 
lega o ramate.
Ciao
-- 
desaix

Eccellente!
Forse non sai che il problema delle leghe ternarie piombo-stagno-antimonio 
sta nella miscelazione tra antimonio e piombo, piuttosto difficoltosa.
per cui, per fare una lega ternaria si parte dalla lega piombo antimonio, 
con cui si facevano una volta le lettere da linotype e i piombi per la 
bilanciatura delle ruote delle macchine. Adesso che entrambe le fonti di 
lega sono in esaurimento, diventava problematico trovare la lega 
piombo-antimonio. Tu hai trovato uno che la fa? BENISSIMO!!! Sarà cosa 
gradita a molti, se il costo è moderato.
Per fare però una buona fusione dovrai consultare qualche testo apposito, 
che sapranno consigliarti, come il Bonzani o altri, altrimenti corri il 
rischio di fare solo boiate.
Le leghe universalmente più utilizzate per fare palle da ricarica,vanno 
dalla 95-3-2, 95-5-0, 90-10-0, 90-5-5, 85-10-5 e così via, dove il primo 
numero è la percentuale in peso di piombo, la seconda dello stagno e la 
terza dell'antimonio. Tieni comunque presente che non conviene aumentare 
troppo le percentuali di antimonio e stagno, perchè oltre un certo limite, 
la lega diventa fragile ed inadatta ad essere sparata, col rischio di avere 
la frantumazione della palla nello sparo.
ciao
danidane (che non ha mai fuso una palla, ma ha solo letto)

........
Olà, io ne già fuse circa 5000, cal 358 e 452. Ho sempre recuperato le
palle sparate del poligono. Ogni volta che vado a tappare i buchi,
raccolgo una manciata e la butto nella scatoletta. Alla fine, dopo
circa due ore di linea, ne ho raccolto circa 4 kili. Evvai. Quella
camiciate le traglio in due, fondo tutto, pulisco e realizzo.
Fatto così, conviene, perchè il piombo è gratis
ciao
claudio

Grazie a tutti, inizier� a documentarmi sull'argomento.
Eviterei volentieri di confrontarmi con la fusione domestica ma ho un
paio di ex ordinanze di cui proprio non trovo le palle...
Saluti, Tommaso.

 camiciate le traglio in due, fondo tutto, pulisco e realizzo.
Attento perché l'interno delle camiciate in genere non è in lega ternaria ma
in piombo puro, inadatto alla fusione delle palle in piombo nudo.

 Saluti, Tommaso.
E' molto difficile che non si riesca ad ottenere palle per qualche 
calibro...... io ci sono riuscito perfino con l'8x56 Hungarian....dia .329, 
figuriamoci.
Dimmi che calibro ti interessa.
ciao
danidane

 Saluti, Tommaso.
La tua soluzione è logica, la fusione si adatta a creare ciò che non si 
trova commercialmente, palle particolari, palle di calibri rari e obsoleti.
La lega ideale è la Lyman #2 detta anche 90-5-5, perfetta per durezza e 
peso, i moulds (stampi) sono spesso tarati nel peso dichiarato per questa 
lega.
Prendi i pani di piombo al 5% di antimonio ed aggiungi a 950 grammi di 
questa lega il 5% di stagno ovvero 50 grammi.
Compera lo stagno in barrette da saldatura, ma prendi quello puro, non 
quello al 50/50, o in proporzione ti costerà molto di più.
Ti consiglio di fondere all'aperto tutto il metallo che puoi preparare, poi 
versalo in lingottiere apposite Lyman o RCBS o LEE e marca i lingotti con 
una sigla distintiva del lotto.
Durante la rifusione per la colata delle palle, sono necessarie due 
operazioni, il Fluxing e lo Stirring.
Per la prima dovrai mettere nel crogiuolo un pezzetto di cera (candele 
steariche o paraffina) che si scioglie ed accende subito e restando indietro 
devi mescolare energicamente la lega fusa per alcuni minuti.
Il Fluxing fa emergere le scorie pesanti che sono immerse nel metallo fuso e 
rende più scorrevole la lega.
Lo Stirring e il continuo rimescolare il metallo fuso durante la produzione 
e le colate nei mould.
Questa operazione è BASILARE, per tenere il metallo a temperatura omogenea e 
per evitare la separazione dell'antimonio dal piombo (è più leggero e 
tenderebbe a galleggiare sotto forma di schiuma grigia argentea.
Col dipper (mestolino) si deve dare un rimescolata ad ogni colata; se si usa 
un crogiulo elettrico, è necessario un cucchiaio per mescolare la lega fusa 
almeno ogni 2-3 minuti.
Irrinunciabile, durante la fusione è una buona ventilazione della zona, i 
vapori devono andarsene subito.
Fondo da anni ormai solo all'aperto, al chiuso serve una cappa aspirante 
oppure un ventilatore che allontani i fumi.
Cordialità
                    G.G.
 

 obsoleti.
[]
volevo chiederti, Garolini, secondo te che possibilita' c'e' che prendendo 
il mould della Lee a 6 cavita' poi riesca a trafilare/lubrificare le palle 
con esso prodotte con i sizer e top punch della Lyman (comprandole per palle 
di forma simile e cioe' troncoconiche)?
deve essere una legge della fisica per cui chi ha il mould giusto non ha la 
trafila giusta... e viceversa....
cordialmente
gianfranco. 
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5002 (20100405) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com

 gianfranco.
Il sizer die per la Lyman 450, lo scegli in base al diametro che vuoi dare 
alla palla finita e questo dipende in alcuni casi dallo spessore delle 
pareti dei bossoli, ma soprattutto dal valore di foratura delle tue canne.
I valori comunque sono abbastanza ricorrenti:
38/357 = .357" - .358"
9x21  =  .355" - .356"
44 =  .429" - . 430"
45 =  . 451" - .452"
40 = . 401" - .402"
Per il top punch, ne scegli uno che possa contenere il profilo ogivale della 
palla che usi, quindi devi trattare una palla fusa soffiandola con silicone 
spray.
Ora metti nel top punch un po' di ceralacca, la scaldi per ammorbidirla e 
tramite la lubritrafilatrice lo fai scendere perfettamente in verticale 
sulla palla, quindi premendo leggermente, attendi che la ceralacca si 
solidifichi; ...  il top punch assumerà la forma perfetta in negativo della 
palla da trafilare.
Cordialità
                   G.G.
 

 della palla da trafilare.
grazie Maestro Yoda.
un'altra cosa, gia' che siamo in tema.
secondo te, una placcatura abbastanza consistente di rame, renderebbe delle 
palle in piombo puro sparabili?
pensavo di placcare le .40.
trafilarle a .400, placcarle e ritrafilarle a .401. pero' se, per dire, ci 
vogliono piu' di un millesimo di pollice per parte, niente mi vieta di 
chiamare la Lyman e farmi fare delle trafile a 399 o 398....
anche se secondo i miei calcoli, minimo mi servono 8 millesimi di 
pollice......
si', so che e' demenziale, si' so che e' antieconomico eccetera.
pero' per me la passione delle armi e' anche questo genere di cose. :)
ciao
g. 
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5026 (20100413) __________
